Arame de aço de baixo teor de carbono, zincado, para gabiões - PDF
Download "Arame de aço de baixo teor de carbono, zincado, para gabiões"
Ana Laura Brezinski Palma
1 REPRODUÇÃO LIVRE NBR 8964 JUL 1985 Arame de aço de baixo teor de carbono, zincado, para gabiões Origem: Projeto 01: /1985 CB-01 - Comitê Brasileiro de Mineração e Metalurgia CE-01: Comissão de Estudo de Fio-Máquina e Trefilados Palavras-chave: Aço, Arame, Gabião SUMÁRIO 1 Objetivo 2 Documentos complementares 3 Definição 4 Condições gerais 5 Condições específicas 6 Inspeção 7 Aceitação e rejeição 1 Objetivo 1.1 Esta Norma fixa as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de arames de aço de baixo teor de carbono, redondos e zincados, usados na confecção de gabiões. 1.2 Esta Norma se aplica a gabiões confeccionados em malha hexagonal de dupla torção. 2 Documentos complementares Na aplicação desta Norma é necessário consultar: NBR Zinco primário - Especificação NBR Arame de aço - Ensaio de tração - Método de ensaio. NBR Produtos de aço ou ferro fundido - Verificação do revestimento de zinco - Determinação da massa por unidade de área - Método de ensaio NBR Produtos de aço ou ferro fundido - Verificação do revestimento de zinco - Verificação da aderência - Método de ensaio 3 Definição Para os efeitos desta Norma é adotada a definição de 3.1
2 3.1 Arame de aço de baixo teor de carbono zincado É o arame obtido por trefilação e, em geral, zincado por imersão em banho de zinco fundido e definido pelo seu diâmetro, massa da camada de zinco e resistência a tração. 4 Condições Gerais 4.1 Modo de fazer a encomenda Nos pedidos de arames de aço zincados segundo esta Norma devem constar: a) Arame de aço de baixo teor de carbono zincado; b) NBR 8964; c) Diâmetro do arame, em mm; d) Quantidade pedida, em kg. 4.2 Revestimento Os arames devem ser revestidos com uma camada pesada de zinco Os arames são geralmente zincados por imersão contínua em um banho de zinco fundido, permitindo revesti-los com uma camada protetora uniforme e aderente O zinco utilizado no banho é o zinco primário, em lingotes, e pode ser um dos tipos indicados na NBR Condições de superfície O arame deve apresentar uma superfície lisa e isenta de defeitos que impeçam sua aplicação no uso previsto. 4.4 Embalagem Cada rolo de arame é amarrado convenientemente, de modo a assegurar seu manuseio e transporte normais A massa e o tamanho dos rolos de arame devem ser motivo de acordo prévio entre produtor e comprador. 4.5 Marcação Cada rolo de arame deve ser identificado, por meio de uma etiqueta firmemente presa, com os seguintes dizeres de forma indelével: a) Nome ou símbolo do produtor; b) Número de identificação do produtor que individualize o lote e permita o levantamento do processamento do material durante a produção; c) Diâmetro do arame, em mm;
3 d) Valor nominal da resistência à tração do arame; e) Indicação de camada pesada de zinco. 5 Condições específicas 5.1 Processo de fabricação do aço O aço para fabricação de arames deve ser obtido por um dos seguintes processos: básico a oxigênio, Simens -Martin ou forno elétrico O aço deve ser do tipo acalmado ao silício. 5.2 Requisitos de composição química Os requisitos de composição química são dados na Tabela 1. Tabela 1 - Requisitos de composição química Em percentagem Elementos Teor Carbono 0,10 máximo Manganês 0,30 a 0,60 Silício 0,15 a 0,30 Fósforo 0,04 máximo Enxofre 0,04 máximo 5.3 Diâmetros e tolerâncias As dimensões dos diâmetros dos arames zincados, assim como suas tolerâncias, são dadas na Tabela 2. Nota: É reconhecido que a superfície da camada pesada, particularmente a produzida por imersão a quente em banho de zinco, não é perfeitamente lisa e isenta de irregularidades. Desse modo, não devem ser aplicadas as tolerâncias de diâmetros sobre as irregularidades identificadas como inerentes ao processo de zincagem. Tabela 2 - Diâmetros e tolerâncias Unid.: mm Diâmetro Afastamentos 2,0 +/- 0,05 2,2 +/- 0,05 2,4 +/- 0,06 2,7 +/- 0,06 3,0 +/- 0,07 3,4 +/- 0,07 3,9 +/- 0,08 4,4 +/- 0,08
4 5.4 Massa da camada de zinco A massa mínima da camada de zinco para os arames não pode ser inferior à especificada na Tabela 3. Tabela 3 - Massa mínima da camada de zinco por metro quadrado Diâmetro (mm) Massa mínima da camada de zinco (g/m 2 ) 2, , , , , , , , Requisitos de propriedades mecânicas A resistência à tração do arame deve estar entre 380 MPa a 500MPa O alongamento mínimo realizado em amostra com 300 mm de comprimento deve ser 13%. 6 Inspeção 6.1 Condições de inspeção A inspeção e os ensaios devem ser realizados no produtor, desde que não seja estabelecido de outro modo entre produtor e comprador A inspeção deve abranger os seguintes itens: a) inspeção visual do lote no que se refere ao aspecto da superfície zincada do arame, visando verificar defeitos grosseiros; b) medição de diâmetro; c) verificação da aderência da camada de zinco; d) verificação da massa da camada de zinco; e) verificação da resistência à tração. 6.2 Amostragem As amostras devem ser retiradas dentro da rotina do produtor As amostras para os ensaios são retiradas de lotes, de 50 rolos ou fração. De cada lote devem ser amostrados, ao acaso, cinco rolos.
5 6.2.3 De uma das extremidades de cada rolo amostrado retira-se uma amostra de aproximadamente 1,0 m de comprimento. Essas cinco amostras são consideradas como representativas de cada lote e são submetidas aos ensaios. 6.3 Ensaios O ensaio para verificação da aderência da camada de zinco deve ser realizado conforme a NBR O ensaio para a verificação da massa do revestimento de zinco deve ser realizado conforme a NBR O ensaio para a determinação da resistência à tração deve ser realizado conforme a NBR Aceitação e rejeição 7.1 O material deve ser considerado aceito quando atender aos requisitos especificados nesta Norma. 7.2 Se uma amostra não satisfizer aos requisitos especificados, deve ser retirada uma nova amostra. Se o resultado dos novos ensaios for satisfatório, o lote deve ser aceito. Se o resultado dos novos ensaios não atender aos requisitos especificados, por acordo prévio entre produtor e comprador, pode ser retirada mais uma amostra de cada rolo, sendo aceitos somente os rolos que apresentarem resultados satisfatórios. REPRODUÇÃO LIVRE